分类：生活-购物
问题：如何选择强化地板在现金有限的情况下，如何选择性价比高的地板，如圣 
在现金有限的情况下，如何选择性价比高的，如圣象，菲林格尔，欧林等，选择0.8还是1.2？谢谢！！
回答：一.从外观判断质量观察的外观：合格的强化木地板正反两面均没有压痕、透底、崩边、龟裂、分层或雄舌及边角缺损；正面还不得有划痕、鼓泡、鼓包、纸张撕裂、局部缺纸现象。尤其是强化木地板的优等品正面不得有干湿花、有污斑或色泽不均等情况。观察花纹的清晰程度：质量好的花纹清晰、排列自然、无重影、无污渍。观察拼缝和高度差：随意抽取样板进行试拼，看拼缝处有无离缝现象，用手摸接缝处有无高低手感。如有，则质量较差。观察断面：质量好的强化木地板断面木质紧密，质量差的强化木地板断面木质疏松。检验耐磨层：通常可用砂纸手工在地板表面随意打磨20次左右，观察表面装饰花纹有无破坏，发现有破坏现象的，表明该地板耐磨性能指标达不到国家标准。二.从理化指标来判断1、耐磨转数：耐磨转数是体现地板耐磨性能的一个硬指标。目前我国的强化地板分为家用型和公共场合型两个等级，耐磨转数指标也有所区别，公共场合型要求转数大于等于9000，家用型则要求转数大于等于6000。另外，在耐磨性的检测中也细分有3个数据，即耐磨层在刚刚磨破、磨至中间和彻底磨穿三个时刻分别有各自的转数要求。有些不负责的商家则利用这些复杂的技术数据扰乱视听，误导消费者。因此消费者在选购地板时，一定要求商家出示权威部门的检测报告，查看其环保指标和质量指标。正规的检测报告采用的是骑缝章的盖章方式，即三页纸的接缝拼在一起才能合成所盖的章。如果购买量大，还可以抽样送到质检部门检测。2、甲醛释放量：强化木地板因生产所用的胶粘剂大多含有游离甲醛，国家标准GB18580—2001规定，强化木地板甲醛释放量必须达到E1级标准，即甲醛释放量不超过1.5mg/L，符合此标准的产品均可以安全在室内环境使用而对人体无害。现在市场上出现了E0级的产品，甲醛释放量不超过0.5mg/L。3、基材：强化木地板目前主要有两种基材：一种是高度密纤维板，另一种是特殊形态的刨花板。基材密度越高，地板的力学性能、抗冲击性能越高。但它也不是越大越好。在同样条件下，基材密度越高其尺寸稳定性就受影响。4、其它指标（1）吸水厚度膨胀率：吸水厚度膨胀率反映产品的防潮性能，该指标值越低，防潮性能越好。而防潮性能差的地板在潮湿环境下，周边若密封不严，可能发大的膨胀变形。（2）尺寸稳定性：该指标反映室内温湿度变化所引起的产品尺寸变化，以不超过0.5mm为合格。（3）含水率：反映产品干缩湿胀程度的指标，根据国家标准，以3.0%—10.0%为宜。（4）表面胶合强度：该指标反映强化木地板的表面装饰层与基材层之间的胶合质量，如果胶合质量差，产品在使用一段时间后，装饰层会产生剥离，国标要求大于等于1.0Mpa。（5）内结合强度：该指标是反映基材内部纤维之间胶合质量好坏的关键，国标要求大于等于1.0Mpa。（6）静曲强度：该指标是反映产品机械强度的重要指标，反映产品抵抗弯曲破坏的能力，国标优等品要求大于等于40Mpa。（7）表面耐划痕：该指标反映产品抵抗尖锐硬物的能力。表面耐划痕值越高，抵抗尖锐硬物的能力就越强。优等品应大于3.5N，表面无整圈连续划痕。（8）表面耐香烟灼烧：该指标反映产品的表面阻燃性能。香烟灼烧后，地板无黑斑、裂纹和鼓泡为合格。（9）表面抗冲击性：该指标反映产品耐冲击能力。采取落球试验，观察在重球落下后，试件表面有无凹陷。该指标不超过12rum为合格，通常强化木地板都无明显凹陷。（10）表面耐污染、耐干热、耐龟裂、耐水蒸汽、耐冷热循环：以经过相应测试后，表面无污染、无龟裂、鼓泡、突起、变色等为宜。三.质量与价格的判定强化木地板中存在着一种消费观念，就是认为花样都差不多，质量也大同小异。其实这是一种消费误区，是很不理性的表现。事实上，“一分钱一分货”“货比三家”，在购买地板时，这些经典理念同等重要，不能把目光仅仅放在价格上，而是要关注其产品的性价比，即同质的产品价格越低越好，等价的产品质量越高越好。在这里面还要注意一个问题，即一定要先看质量，再问价格。无利可图的生意是没有人做的，价格太低的产品其质量也不会太高。